791 



gefärbt, und sehr allmählich beginnt sich nicht haftendes Fe2(>3 

 abzuscheiden. Mit der Silberlösung bis 70° erhitzt, färben sich 

 beide Minerale rüthlich mit einem Stich in's Violette; in der 

 Kälte scheiden sie etwas Silber ab. Markasit wird durchweg 

 rascher verändert als Pyrit. 



Buntkupfererz und Kupferglanz scheiden aus der 

 Silberlösung in der Kälte in wenigen Minuten Silberkrystalle ab, 

 ersteres Mineral . wie es scheint , rascher als das letztere ! ) ; es 

 konnte so Kupferglanz neben schwarzer Zinkblende, die unver- 

 ändert blieb, durch „Uebersilbern" kenntlich gemacht werden, 

 desgleichen sehr kleine Einlagerungen von Buntkupfererz und 

 Kupferglanz im schwarzen Mansfelder Kupferschiefer. 



Der Behandlung mit Bromlauge ausgesetzt, bedeckt sich 

 Kupferglanz nach 5 Min. mit tief schwarzem Kupferoxyd, was 

 mit Ferrocyan-Wasserstoffsäure (Ferrocyan-Kaliumlösung mit eini- 

 gen Tropfen Essigsäure versetzt) braunes Ferrocyankupfer giebt. 2 ) 



Buntkupfererz 5 Min. mit Bromlauge behandelt, bedeckt 

 sich mit einem braun - schwarzen Ueberzug von Kupferoxyd + 

 Eisenoxyd. Giebt man eine mit Essigsäure verstzte Ferrocyan- 

 Kaliumlösung hinzu, so bildet sich anfangs braunes Ferrocyan- 

 kupfer, dem sich allmählich Berlinerblau beimengt. Nimmt man 

 jedoch zur Ferrocyan-Kaliumlösung Salzsäure, statt Essigsäure, 

 so bildet sich sofort neben Ferrocyankupfer Berlinerblau. 



Kupferkies einige Minuten bei 50° mit der Silberlösung 

 behandelt, färbt sich roth- violett; es lassen sich so kleine Ein- 

 lagerungen von Pyrit (und umgekehrt) sehr deutlich kenntlich 

 machen. Sind Silber abscheidende Lamprite (z. B. Kupferglanz) 

 zugegen, so bedeckt sich auch der Kupferkies mit Silber: man 

 lässt dann Bromlauge einige Minuten einwirken, wobei sich der 

 Kupferkies broncebraun färbt und gut neben Pyrit erkannt wer- 

 den kann. Wirkt die Bromlauge länger ein (mindestens 10 Min. 3 )), 

 so bedeckt sich der Kupferkies mit einem dunkelbraunen Ueber- 

 zug von Kupferoxyd -f Eisenoxyd ; mit Essigsäure versetzte 



') Unter Umständen können Einlagerungen von Kupferglanz im 

 Buntkupfererz so erträglich kenntlich gemacht werden. 



') Unter Umständen ist noch folgende Reaction einigermaassen 

 brauchbar: man übergiesst den oxydbedeckten Schliff mit einer con- 

 centrirten Lösung von schwefeliger Säure, die etwas Bhodanammonium 

 und Essigsäure enthält; es bildet sich weisses Kupferrhodanür, das 

 jedoch sehr wenig haftet und geringe Deckkraft besitzt, die Oberfläche 

 des Schliffes erscheint grau. Im trockenen Zustande erscheint die 

 Oberfläche mehr weiss. 



*) Kupferkies zeigt selbst an demselben Handstück sehr grosse 

 Unterschiede in der Angreifbarkeit. 



